ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1885, N:0 7. 259 



fuktighet befriadt mineral [1, o 144 — (0,ooi3 + 0,0137)], li vilket 

 lemnade 0,6i8i gm MnS motsvarande 0,5044 MnO; 0,0292 CaO; 

 0,0205 Mg2P207 möts v. 0,oo7 3 MgO; 0,5235 Mg2As207 motsv. 

 0,3 884 AsoO^; 0,00 9 9 Sb204 motsv. 0,oio4 Sb205. 



III. 0,5 083 gm pulveriseradt och öfver II2SO4 torkadt mi- 

 neral, motsvarande 0,5018 gm ren subst. d. v. s. med korrek- 

 tion för 1,2 8 proc. olöst (medeltalet af de vid analyserna I och 

 II funna värdena 1,2 1 och 1,3 5 proc), afgaf vid upphettning 

 i torr luftström 0,oi58 gm H2O, hvilket uppsamlades uti CaClj 

 rör. Samtidigt öfvergick mineralets färg från gulhvit till mörk- 

 brun; substansens vigtförlust till följd af glödgningen uppgick en- 

 dast till 0,00 7 2 gm. 



IV. 0,3 942 gm pulveriseradt och öfver H2SO4 torkadt mi- 

 neral, motsv. 0,38 9 7 gm ren subst. (se ofvan under III), afgaf 

 vid glödgning med K2Cr207 0,oi37 gm CO2. 



Eller i procent: 



III IV 



3, 1 5 — 



— 3,5 1 





I 



II 



H20 



[3,15] 



[3,15] 



C02 



[3,5 1] 



[3,5 1] 



AS20, 



39,23 



38,86 



SboO^ 



1,37 



1,04 



MnO 



49,8 8 



50,47 



FeO 



spår 



spår 



CaO 



2,85 



2,92 



MgO 



0,7 7 



0,73 



100,76 100,68, 



allt beräknadt på öfver H2SO4 torkadt, i HCl lösligt mineral. 



Tvänne bestämningar af eg. vigten, utförda med I) I,045 8 

 gm och 2) 1,07 22 gm icke pulveriseradt mineral, gåfvo siffrorna: 



1) 4,0826 



2) 4,0888 



eller i medeltal 



4,085. 



